80 
Léon GUILLET. — LA TREMPE ET LE REVENU 

l’alliage et allant aux courbes limitant ces deux 
solutions à la température ordinaire: on a : 
Qc ob 
Q5 où 
Si donc on fait varier la température, il peut 
arriver que le rapport ob/oa varie ; par exemple 
pour 6, on aura : o0'b'/o'a!. 
Donc la constitution de l’alliage subit des 
transformations, non pas par suite de la forma- 
tion d'un constituant nouveau, mais simplement 



Fig. 24. — Diagramme des bronzes. 
par différence de répartition des constituants 
déjà existants à la température ordinaire. 
Le chauffage peut donc donner une nouvelle 
répartition des constituants, et cette transforma- 
tion a lieu sans qu'il y ait passage à travers une 
ligne du diagramme. 
D'autre part, il peut très bien se faire que les 
courbes de transformation présentent un point 
de transition. Un exemple du cas que nous étu- 
dions est donné dans les bronzes (fig. 24). 
Nous avons en effet au point E : 
1+CZ73(C = CuSn). 
(Ici il est à noter que le point e, correspond à la 
verticale aboutissant à un maximum dont nous 
aurons à nous préoccuper dans le cas suivant.) 
La solution ; joue ici le rôle du liquide dans le 
cas précédent. 
2e Cas. — Le pointe, est compris entre e, et E 
(fig. 25). Ce cas est beaucoup plus complexe que 
le précédent. 
Examinons un alliage placé entre e, et e,; 
amené à l’état liquide, puis abandonné à lui- 
même, il commence à se solidifier à T, il finit de 
se solidifier à 4, (branche du solidus S,). Mais 
en #,, situé sur e,6,, ilredevient en partie liquide 
pour finir de se solidifier en £, (branche du soli- 
dus S;). 
Ici encore, si les courbes L, et L, correspon- 
dent aux dépôts de constituants « et 3, nous 
aurons une zone « + 8 partant des pointse,ete,. 
Les courbes la limitant ne peuvent partir de 

Fig. 25. — Diagramme des alliages où le point e, est compris 
entre e; et E. 
ces points en descendant, puisqu'elles passe- 
raient dans une région en partie liquide; elles 
doivent donc remonter au-dessus delaligne e,e, ; 
elles passeront par un maximum commun (à 
moins qu’elles ne viennent se joindre sur la ver- 
ticale d’un composé défini ou d’un métal pur). 
Puis elles se dirigeront avec certaines cour- 
bures vers l’axe des x. Un alliage compris dans 
cette limite « + 8 voit donc se modifier sa struc- 
ture en fonction de la température. 
Il peut évidemment, suivant sa composition 
et l'allure des courbes, passer dans le domaine 
de l’une ou l’autre des solutions pures, parvenir 
même à être en partie liquide et redevenir entie- 
rement solide à température plus élevée; mais 
aussi il peut voir modifier le rapport des masses 
de ses deux constituants et cela en demeurant 
dans le même domaine du diagramme. 
On doit citeriei un cas tout à fait remarquable 
de cette forme de diagramme; il s'agit des 
alliages de cuivre et d’étain (fig. 26). 
